886 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Si l'on opère à blanc, on constate, quelles que soient les précautions 

 prises, une augmentation du poids du tube en U qui peut être de i*"*^ à 

 l'heure en chauffant un tube en porcelaine neuf et une nacelle neuve à i loo" ; 

 ensuite, dans les opérations ultérieures, on a toujours une augmentation 

 de o"^^, I à o'"^, 2 à l'heure, ce qui entraîne une correction qui peut être 

 erronée de o™^',5 pour une opération durant 5 heures; il est à remarquer 

 qu'il est nécessaire d'effectuer fréquemment cette vérification pour s'assurer 

 de la pureté de l'hydrogène. 



Une partie de l'oxygène est susceptible d'échapper au dosage sous forme 

 d'oxyde de carbone, nous avons fait la vérification pour plusieurs aciers, 

 en particulier un acier contenant o,3 pour loo de carbone et o,4 pour loo 

 de FeO, en faisant passer l'hydrogène sec et débarrassé de H^S sur l'anhy- 

 dride iodique chauffé à i3o°, nous n'avons pas constaté des quantités 

 appréciables d'iode mis en liberté. 



La température finale de réduction a une grande importance; en effet, si 

 Ton réduit à 900°, même pendant 24 heures, on retire, en portant ensuite 

 la température à iioo", de 0,02 à o,o3 pour 100 d'oxygène et, entre 1 100" 

 et 1200", encore 0,01 pour 100. 



Dans le Tableau suivant, nous résumons nos mesures : 



N"". Nature des li'aitemenls. C. Mn. Si. FeO. Observations. 



Aciers d'une même opération Thomas. 



1. Sursoufflé 0,06 0,24 0,02 0,48) -^„ , 



^- > avec Ji^ seul 

 0,55 ) 



2. Décarbiiré 0,11 o,38 0,02 o,3i avecll-seiil 



0,28 avec alliage (Cu Sb), loK 



3. Désoxydé o,i4 0,27 (i,o3 0,28) 



0,24 \ 



Aciers d'une opération Thomas. 



k. Sursoufflé <^,o7 



0. Désoxydé <>, '4 



6. Métal final 0,28 



Aciers au Joui- électrique. 



7. Acier suroxjdé (>,o5 » » <»,64 avec H- seul 



8. Période de décrassage. . 0,17 0,5 o,o3 o,44 avec H^ seul 



9. Période réductrice 0,24 0,69 0,21 0,20 avec alliage (Cu Sn ) 



10. Kprouvette (inale o,23 0,6 0,28 0,18 avec alliage (Sb Cu) 



0,21 avec IP seul 



